1896 Schlussnummer. A. Rosiwal. 477 



Als neuen V e r g 1 e i c h s m a s s s t a b für die Härte 

 stellte ich die Durchschnittshärte des Korunds auf, welche 

 mit Rücksicht auf dessen hohen Härtegrad = 1000 

 gesetzt wurde. 



Diese Wahl war eine Folge der ersten Untersuchungen, welche 

 ich vor vier Jahren an den zehn Gliedern der Mohs'schen Härte- 

 skala vornahm, und welche ergeben hatten, innerhalb welch' enorm 

 weiter Grenzen die Ausmasse der Härte dieser zehn Probekörper 

 gelegen sind. Dass es sich bei der Aufstellung dieses neuen „Standards" 

 für Härtegrössen nur um ein relatives Mass handelt, mag der 

 neuen Untersuchungsmethode insolange nicht zum Nachtheil gereichen, 

 als der Härtebegriff nicht in genügend zweifelloser Weise definirt 

 erscheint, um ein absolutes Mass für dieselbe in leicht und prak- 

 tisch experimentell ausführbarer Weise einführen zu können. 



Hiezu möge kurz Folgendes bemerkt werden. 



Den ersten Schritt in genannter Richtung hat Prof. Fr. Kick 

 gethan, dessen Bestrebungen. Apparate zur Applicirung reiner Scheer- 

 festigkeitsbeanspruchungen zu construiren, theilweise von Erfolg ge- 

 krönt waren l ). Es gelang ihm solcherart nachzuweisen, dass die beiden 

 Körper Schellak und Zinn bei 25° C. nahezu gleich hart seien und 

 bei dieser Temperatur auch die gleiche Scheerf estigkeit auf- 

 wehen. Prof. Kick schliesst daraus, dass die Härte proportional, 

 j ;i gleichbedeute n d mit der Scheer festig keit sei , was 

 allerdings den präcisesten Ausdruck für diesen Festigkeitsbegriff' 

 liefern und die Einführung des absoluten Masses sehr einfach ge- 

 stalten würde. Leider ist es bisher nicht gelungen, solche Ab- 

 scheerungsversuche auch auf spröde Mineralkörper auszudehnen, wo- 

 durch eine sichere Beweisführung auf experimenteller Basis geschaffen 

 würde. Immerhin hat Prof. K ick damit den W T eg gezeigt, nach welcher 

 Richtung hin sich die Beobachtungen zur Feststellung des Wesens 

 der Härte (im mechanischen Sinne) zu erstrecken hätten. 



Insolange uns aber selbst bei den bekanntesten Mineralen wenn 

 auch nur relative Masse für die Grösse ihrer Härte fehlen, welche 

 es gestatten, dieselbe zi f fermässig zum Ausdrucke zu bringen, 

 wird ea ein ausgedehntes Feld für weitere Untersuchungen bleiben, 

 vorerst Relativwerthe zu ermitteln, weil dieselben, sowie erst einmal 

 die Wechselbeziehungen zu den dermalen noch unbekannten, absoluten 

 mechanischen Festigkeitsfactoren festgestellt sein werden, auf abso- 

 lutes Mass reducirbar sind. 



Fs war nach dem Vorausgeschickten ein Irrthum, welcher der 

 nicht mathematisch strengen Auffassung des Begriffes einer absoluten 

 Masseinheit entspringt, wenn Prof. Pf äff durch die Einführung seiner 

 wesentlich verbesserten Skierometer, welche das Aushobeln einer 

 Kinne von genau bestimmbarem Volumen an die Stelle des einfachen 

 Ritzens mit einer Diamantspitze setzten, ein absolutes Mass für 



') Vgl. dessen Abhandlungen: „Ueber die ziffermässige Bestimmung 

 der Härte und über den Fluss spröder Körper". Zeitschr. des Oesterr. 

 Ingenieur- und Architekten - Vereines 42. Jg. 1690, 8. 1, sowie „Ueber Härte- 

 bestimmung*, ebenda, 43. Jg. 1891, S. 60. 



09* 



